636 COSMOS. 



au rouge vif, le bisulfatc de potasse le transforine en acide bo- 

 rique avec degagement d'acide sulfureux. 



La soude caustique bouillante et concentree ne l'altere pas ; 

 mais la soude monohydratee.le carbonate de soude, au rouge, le 

 dissolvent sensiblement. Le nitre, a cette temperature ne paralt 

 pas agir sensiblement surle bore cristallise. C'est done le plus in- 

 alterable de tous les corps simples. 



On le prepare en fondant ensemble daus un creuset de 

 cbarbon 80 grammes d'aluminium en gros morceaux et 100 

 grammes d'acide borique fondu en fragments. Le creuset de 

 charbon est introduit avec de la brasque dans un creuset de 

 plombagine de bonne qualite ; et le tout est mis dans un fourneau 

 a vent qui puisse fondre facilement le nickel pur. Onmaintient la 

 temperature a son maximum pendant cinq heures environ, en 

 ayant bien soin d'enlever avec un ringard toutes les scories ou le 

 machefer qui pourraient embarrasser la grille. Apres le refroi- 

 dissement on casse le creuset et on y trouve deux couches dis- 

 tinctes, l'une vitreuse, composee d'acide borique et d'alumine; 

 Fautre metallique, caverneuse, gris de fer, herissee de petits cris- 

 taux de bore qu'on reconnalt facilement, c'est de 1' aluminium 

 impregne dans toute sa masse de bore cristallise. 



Toute la partie metallique est traitee par une lessive de soude 

 moyennement concentree et bouillante qui dissout l'aluminium ; 

 puis par de l'acide chlorhydrique bouillant qui enleve le fer; 

 et enfin par un melange d'acide fluorbydrique et d'acide nitrique 

 pour extraire les traces de silicium que la soude aurait pu laisser 

 melange avec le bore. 



Cependant le bore n'est pas pur : il contient encore a l'etat de 

 melange de l'alumine en plaques que Ton peut extraire meca- 

 niquement, mais qu'aucun procede cbimique ne nous permet de 

 separer du bore. 



La matiere vitreuse qu'on fait bouillir dans Feaului cede beau- 

 coup d'acide borique et une matiere gelatineuse qni est de l'a- 

 lumine presque pure. Ce fait de separation spontanee de l'alu- 

 mine est tout a fait conforme aux observations de M. Henri Rose, 

 a propos de Taction qu'exercent sur l'eau les borates a bases in- 

 solubles. 



2° Bore graphito'ide. L'aluminium dissout peu de bore ; aussi 

 ne l'obtient-on generalement sous cette forme nouvelle qu'en pe- 

 tite quanlite, quand on fait dissoudre un alliage de bore et d'alu- 

 minium dans un acide, suivant les me"thodes que nous avonspu- 





